( 501 ) 



dal de hoogste der drie hal te-temperaturen met een enteklikum 

 korrespondeert, terwijl ze een overgangstemperatuur van twee vloei- 

 bare lagen en eene vaste fase is, en hel eerste entektikum pas 100° 

 lager is gelegen. Voorts hebben zij in een zuurstofatmosfeer gewerkt, 

 terwijl bekend is, dat gesmolten zilver dit gas oplost en bij bekoeling 

 onder schuimen en spatten weer afgeeft. Het gevolg is, dat zilver- 

 deeltjes uit de sterk zilverhoudende benedenlaag, in de zilverarmere 

 bovenlaag geslingerd worden, en aldus de samenstelling dier laag 

 verwarren: bovendien geven zij aanleiding tot de zoo merkwaardige 

 vorming van het „haarzilver", een verschijnsel dat, gelijk zij 



reeds opmerken, ongetwijfeld in verband staat niet de groote volume- 

 verandering bij de polymorfe omzetting van het Ag t S bij lagere 

 temperatuur. Een tweede gevolg is de roosting van het Ag 2 S bij I 

 smeltpunt, de vorming van SO i} en de onmogelijkheid, om een juiste 

 waarde voor 't smeltpunl van 't sulfide op te geven. 



Derhalve wei-den alle proeven in een atmosfeer van chemisch zui- 

 vere stikstof gedaan. 



\ an eenige zijden is betwijfeld geworden, of men hier wel met 

 een reëelen overgang van twee lagen en eene vaste fase te doen 

 heeft: immers, aangenomen dal menging in den vasten toestand niet 

 aanwezig, is, zon men tenslotte (wee gestolde lagen moeten over- 

 houden, waarvan de eene uit Ag, de andere uil Ag. 2 S bestond. Ech- 

 ter heeft men in de benedenlaag wel tol 1(>" „ S gevonden: --eene 

 hoeveelheid, die wel wat grool is, om hare aanwezigheid door enkele 

 ïneesleeping tijdens de lagen-transformatie te verklaren. Ofschoon de 

 bepaling der overgangs-///V/f// bij 906° C. in staat stelde, Ie bewijzen, 

 dat hier werkelijk een tweelagen-evenwicht bestaat, zoo bleek het, 

 dat ondanks 't werken in eene slikstofatniosfeer, toch eene laagsge- 

 wijze, dus inhomogene geaardheid, van beide koëxisteerende vloei- 

 stoffen blijft bestaan. Een en ander bleek uit analysen, op ver- 

 schillende plaatsen in elk der lagen verricht; derhalve is toch wer- 

 kelijk wel dit feil op rekening van diffusie-verschijnselen te zetten. 



§ 5. Dr proeven werden in porceleinen buizen, en niet in grafiel, 

 verricht; voorts werd ook de mantel van 't therm o-element, in stede 

 van uit nikkd. gelijk de Duitsrhe onderzoekers deden, uit porcelein 

 vervaardigd. 



Pélabon geeft als smeltpunt van Ag.,S 825° (J. op; Fhikdiuch en 

 Leroux in 'l geheel geen, daar ze, — wel uil hoofde der bovengenoemde 

 omstandigheden bij hunne proefnemingen, niet hooger dan !I7 



gewichtsproeenten Ag. 2 S, nevens 3 gevvichtprocenten S konden komen. 

 Hel door Pélabon opgegeven getal is zeker te laag; trouwens in 



